DE LA MAGNETITE CRISTALLISÉE. 469 



normale diminue continuellement et se rapproche 

 asymptotiquement de zéro'. 



Pour des champs très puissants, la matière est donc 

 de nouveau isotrope, et la saturation a la même valeur 

 dans toutes les directions. 



Le tableau III donne les courbes de l'aimantation, 

 dans la direction des axes et des diagonales, en tenant 

 compte de la correction relative à la désaimantation ; 

 les valeurs portées sont la moyenne arithmétique des 

 valeurs trouvées pour les deux axes ou pour les 

 deux diagonales. Pour le coefficient de désaimanta- 

 tion N j'ai pris la valeur du rapport de l'épaisseur 



au diamètre -, i3,44 ; N = 13.44 X 0,0119 = 0,160. 

 (/ 



Ces courbes d'aimantation sont représentées graphi- 

 quement dans la fig. 1 1 (côté gauche) ; on voit que ces 

 deux courbes coïncident longtemps au début ; puis la 

 courbe correspondant à la diagonale s'élève au-dessus 

 de celle qui correspond à l'axe; enfin, pour des 

 valeurs élevées du champ, les deux courbes se ren- 

 contrent de nouveau poursuivre la même marche. A 

 la saturation on a Imax = 4.82. Elle semble pratique- 

 ment atteinte pour H = 1 500 gauss. 



' Le tableau I et la fig. 9 (côté gauche) ne donnent pas les va- 

 leurs de la composante normale pour des champs élevés; on recon- 

 naît cependant très bien la relation entre la valeur du champ 

 et celle de la composante normale au tableau IV (fig. 12 moitié 

 supérieure), qui correspond à la plaque VI 1. Pour ces champs 

 élevés, les difi'érentes plaques se comportent presque identique- 

 ment. 



Archives, t. XXVI. — Novembre 1908. 32 



